■326 Achtzelinter Abschnitt. Fasern. 



Zubereitung halb oder ganz verkleistert und erscheinen als ein unge- 

 formter Wandbelag, welcher durch wässerige Jodlösung violett oder blau 

 gefärbt wird (Fig. Sic, d, ST). Die Zellmembranen mancher Bastzell-en 

 werden gleichfalls durch Jod violett oder blau gefärbt (s. unten bei co- 

 tonisirten Ramiefasern). 



Die rohe Ramiefaser ist durch ausserordentliche Festigkeit und Zähig- 

 keit ausgezeichnet. Es scheint ausser der Bastfaser von Asdepias tena- 

 cissima kaum noch eine vegetabilische Faser zu existiren, welche in 

 der absoluten Festigkeit der Ramiefaser gleich käme^). Nach Zer- 

 reissversuchen, welche von G. Arton angestellt wurden, ertragen Fäden 

 von Ramiefasern, die aus einer bestimmten Anzahl von Fasern angefer- 

 tigt werden, eine doppelt so grosse Belastung als Fäden aus reinem Hanf 

 guter Qualität, die aus derselben Anzahl von Fasern hergestellt wurden. 

 Die Versuche, welche über die absolute Festigkeit der Ramiefaser im 

 englischen Marinearsenal ausgeführt wurden, ergaben, dass die Faser 

 2 — 3mal so fest als russischer Hanf ist 2). Nach von Alcan^) herrüh- 

 renden Versuchen verhält sich die Tragfähigkeit von Ramie, Flachs, 

 Hanf und Baumwolle wie \ : 0,25 : 0,33 : 0,33 und die Elasticität wie 

 1 : 0,66 : 0,75 : 1; hingegen ist die Torsionsfestigkeit der Baumwolle vier- 

 mal so gross wie die der Ramiefaser. 



Die Rohramie (auch oft noch rohes Chinagras genannt) kommt in 

 ansehnlicher Menge nach Europa, um entweder hier »cotonisirt<', d. h. 

 in spinnbare Faser umgewandelt zu werden, oder um zur Herstellung 

 sehr fester, dauerhafter und gefällig aussehender, feiner Seilerwaaren 

 zu dienen 4). In China, Japan, Indien und auf dem Archipel wird die 

 rohe Ramie seit alter Zeit zur Herstellung von ausserordentlich festen 

 und dauerhaften Seilen, Stricken, Netzen, Bindfaden u.dgl. verwendet. 



Die feine, spinnbare Ramiefaser^) (cotonisirte Ramie, cotoni- 

 sirtes Chinagras, in Frankreich auch linosoie genannt) besteht aus den 



1) Roylc, 1. c, p. 268. 



2) Oesterr. Monatsschrift für den Orient, 4 881, p. 181. 



3) Näheres über Alcan's Versuche in Betreff der Festigkeit und Elasticität 

 der Ramiefaser im Vergleiche zu anderen Fasern s. bei A. Schulte im Hofe, Die 

 Ramiefaser und ihre wirthschaftliche Bedeutung für die deutsclien Colonien. Berlin 1 S9S. 



4) Die rohe, in mehr oder minder breiten Rindenstreifen abgeschiedene Faser 

 wird nach Europa unter dem Namen »Strippen« oder »lanieres« gebracht, um liier 

 auf feine Faser verarbeitet zu -werden. Häufiger erscheint aber jetzt in Europa eine 

 feinfaserige Rohfaser, welche hier cotonisirt oder roli zu feinen Seilerwaaren ver- 

 arbeitet wird. 



5) lieber die mikroskopischen Kennzeichen der cotonisirten Ramie s. Wiesner 

 und Ungerer in Wiesner, Mikr. Unters. (1872). Vetillard, Etudes sur les fibres 

 veget. (1876). v. Höhnet, Mikroskopie der techn. verwendeten Faserstoffe (1878). 

 Hassack, I.e. (1890 und 1898/1899). 



